TCVN6874-1:2001

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6874-1:2001 (ISO 11114-1 : 1997) về Chai chứa khí di động - Tính tương thích của vật liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa - Phần 1: Vật liệu kim loại do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6874-1 : 2001 ISO 11114-1 : 1997 CHAI CHỨA KHÍ DI ĐỘNG - TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA VẬT LIỆU LÀM CHAI CHỨA VÀ LÀM VAN VỚI KHÍ CHỨA PHẦN 1: VẬT LIỆU KIM LOẠI Transportable gas cylinders - Compatibility o f cylinder and valve materials with gas contents Part 1: Metallic materials Lời nói đầu TCVN 6874 - 1 : 2001 hoàn toàn tương đương với IS O 11114-1: 1997 TCVN 6874 - 1 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 58 B ì nh chứa ga biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đ ề nghị Bộ Khoa học, Công nghệ v à Môi trường ban hành. CHAI CHỨA KHÍ DI ĐỘNG - TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA VẬT LIỆU LÀM CHAI CHỨA VÀ LÀM VAN VỚI KHÍ CHỨA PHẦN 1: VẬT LIỆU KIM LOẠI Transportable gas cylinders - Compatibility o f cylinder and valve materials with gas contents Part 1: Metallic materials 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra sự hướng dẫn về lựa chọn và đánh giá t í nh tương thích giữa vật liệu kim loại làm van với kh í chứa trong chai. Các dữ liệu về tính tương thích đã cho có liên quan tới các kh í thành ph ầ n. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các chai khí không hàn và hàn được dùng để chứa các khí nén , kh í hoá lỏng và khí hoà tan. Chú thích - Trong tiêu chuẩn này thuật ngữ "Chai" được dùng để ch ỉ các b ì nh chịu áp lực di động, bao gồm cả các ố ng và ba lông chịu áp lực. Tiêu chuẩn này không quy định chất lượng của sản phẩm được giao hàng. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn EN 485-2 Nhôm và hợp kim nhôm, gia công áp lực - Lá, băng và tấm - Phần 2: T í nh chất cơ học. EN 586-2 Vật rèn bằng nhôm và hợp kim nhôm - Phần 2: Tính chất cơ học và các t í nh chất phụ th ê m. EN 720-2 : 1996 Chai khí di động - Khí và các hỗn hợp kh í - Phần 2: Xác định tính dễ cháy và khả năng oxy hoá của kh í và hỗn hợp khí. EN 849 : 1996 Chai khí di động - Van chai - Đặc tính kỹ thuật và thử kiểu. pr.EN 1964-1 : 19 95 Chai kh í d i động - Đặc tính kỹ thuật đối với thiết kế và cấu trúc của c á c chai kh í b ằng th é p không hàn có thể nạp lại v à di động với dung tích từ 0,5 lít đ ế n và bao g ồ m 150 lít – Ph ầ n 1: Thép không hàn với giá trị lớn nhất của R m = 1100 N/mm 2 . pr.EN 1975 : 1996 Chai khí di động - Đặc tính kỹ thuật đối với thiết kế v à cấu trúc của các chai khí bằng hợp kim nhôm không hàn có thể nạp lại và di động với dung tích từ 0 , 5 lít đến 150 lít. EN 10088-1 Thép không gỉ - Phần 1: Danh sách thép không gỉ. pr.EN ISO 11114-2 : 1997 Chai khí di động - Xác định tính tương thích của vật liệu làm chai và van v ớ i khí chứa – Ph ầ n 2: Vật liệu phi kim loại. TCVN 6874-3 : 2001 (EN ISO 11114-3 : 1997) Chai khí di động - T í nh tương thích của v ậ t liệu làm chai và van với các dung lượng khí – Ph ầ n 3: Thử độ bốc cháy trong khí oxy. ISO/DIS 7866 Chai kh í hợp kim nhôm không hàn có thể nạp lại và di động để sử dụng rộng rãi - Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm. ISO 9328-5 Thép tấm và băng chịu áp lực - Điều kiện kỹ thuật giao hàng – Ph ầ n 5: Thép austenit. ISO/DIS 9809-1 Chai khí bằng thép không hàn d i động. Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm - Phần 1: Chai bằng thép tôi và ram v ớ i độ b ề n kéo dưới 1100 MPa. TCVN 6550 : 1999 (ISO 10156 : 1996) Khí và các hỗn hợp khí - Xác định tính cháy và khả năng oxy hoá đối với việc lự a chọn cửa ra của van chai. 3. Định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa sau: 3.1. Ng ườ i có thẩm quy ề n (competent person): Người có hiểu biết kỹ thuật, kinh nghi ệ m và thẩm quy ề n cần thiết để đánh giá, chấp thuận các vật liệu để đùng với c ác loại khí và xác định các đi ề u kiện sử dụng đặc biệt cần thiết. Người có thẩm quyền phải được đào tạo chính thức về ngành nghề kỹ thuật thích hợp . 3.2. Chấp nhận (acceptable): Sự kết hợp của vật liệu / khí thoả mãn các đi ề u kiện sử dụng b ì nh thường, miễn là có quan tâm đến các đặc trưng chủ yếu của tính tương thích được nêu trong b ản g 1. 3.3. Không khuy ế n khích (not recommended): Sự kết hợp giữa vật liệu / khi nào đó có thể kh ô ng an toàn. Có thể dùng các sự kết h ợ p này nếu đã được ng ườ i có thẩm quyền đánh giá và cho phép. Người có thẩm quyền qui định các điều kiện sử dụng. 4. Vật liệu 4.1. Vật liệu làm chai: Vật liệu kim loại thường được đùng phổ bi ế n nhất để ch ế tạo các chai khí được quy định trong các tiêu chuẩn sau: Nh ô m: EN 485-2 EN 586-2 pr.EN 1975 ISO/DIS 7866 Thép: I SO 9328-5 pr.EN 1964-1 ISO/DIS 9809-1 4.2. Vật liệu làm van Vật liệu được dùng phổ biến nhất cho các thân van của các chai khí là đ ồ ng thau và các hợp kim đồng khác, thép cacbon, thép không gỉ và hợp kim nhôm. Trong một số ứng dụng đặc biệt có thể dùng niken hoặc hợp kim niken mạ. Một số loại thép cacbon, thép không g ỉ và hợp kim nhôm dùng cho thân van được quy định trong cùng một tiêu chuẩn đối với kim loại dùng cho các chai kh í (xem 4.1). 4.3. Các lưu ý đặc biệt 4.3.1. Trong các trường hợp đặc biệt có thể dùng các vật liệu không tương thích nếu được mạ phủ hoặc bảo vệ thích hợp. Điều này chỉ có thể được thực hiện nếu tất cả các mặt tương thích đã được một người có thẩm quyền xem xét và cho phép. 4.3.2. Các chi tiết phi kim loại, ví dụ đệm kín van, đệm cụm nắp bít, vòng chữ O v.v... phải phù hợp với pr.EN ISO 11114-2. Vật liệu làm kín hoặc bôi trơn được sử dụng ở trụ van phải thích hợp với khí chứa. C ầ n đặc biệt đ ề phòng (xem TCVN 6874-3 : 2001 (EN ISO 11114-3) đối với sự oxy hoá các khí (xem TCVN 6550 : 1999 (ISO 10156) hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương EN 720-2). 4.3.3. Đối với các van chai, phải xem xét tính tương thích trong điều kiện ẩm ướt vì có nguy cơ bị nhiễm bẩn cao b ở i hơi ẩm trong khí quy ể n. 4.3.4. Tài liệu tham khảo trong tiêu chuẩn này đối với thép k h ông gỉ thường được dùng theo các chữ số k ý hiệu của AISI, ví dụ 304. Các loại tương đương trong EN 1008 8 -1 như sau : 304 1.4301 304 L 1.4306-1. 4 307 316 1.4401 316 L 1. 44 0 4 5. Tiêu chí của tính tương thích 5.1. Quy định chung Tính tương thích giữa khí và v ậ t liệu chai, chịu tác động của các ph ả n ứng hoá học và các ảnh hưởng về v ật lý, có thể được phân thành năm loại: - sự ăn mòn (có thể là loại phản ứng th ườ ng hay xảy ra nhất); - sự giòn d o hydro; - sự tạo ra các sản phẩm nguy hiểm thông qua phản ứng hoá học: - các phản ứng dữ dội (như sự bốc cháy); - sự giòn ở nhiệt độ thấp. 5.2. Sự ăn mòn Có thể xuất hiện nhiều loại cơ ch ế ăn mòn do sự có mặt của khí. 5.2.1. Ă n mòn khô Là sự ăn mòn hoá học bởi khí khô tr ê n vật liệu chai. Kết quả là chi ề u dày thành chai bị giảm. Loại ăn mòn này không thông dụng bởi vì tốc độ ăn mòn khô rất thấp ở nhiệt độ môi trường xung quanh. 5.2.2. Ăn mòn ướ t Là loại ăn mòn rất thông dụng ch ỉ có thể diễn ra trong chai khí do sự có mặt của nước không liên kết. Tuy nhi ê n, v ớ i một số khí hút ẩm (ví dụ HCI, CI 2 ), có thể xẩy ra sự ăn mòn mặc dù hàm lượng nước nhỏ hơn sự bão hoà. Do đó một s ố sự kết hợp khí / vật liệu không được khuyến khích sử dụng cho dù chúng là trung hoà / trơ trong điều kiện khô theo lý thuyết. Vì thế, điều rất quan trọng là phải ngă n ngừa nước thâm nhập vào trong các chai khí. Các nguồn nước thông dụng nhất thường hay xâm nhập vào là: - b ở i khách hàng (sự khuyếch tán ngược lại / sự nạp ngược l ại hoặc kh i chai trống rỗng, b ở i không khí lọt vào nếu van không được đóng kín); - trong quá trình thử thủy lực; - trong qu á trình nạp. Trong một số trường hợp rất khó ngăn nư ớ c lọt vào , đặc biệt l à khí hú t ẩm ( ví dụ C l 2 , HCI). Trong các trường hợp khi người nạp không thể b ả o đảm độ khô của khí và c ủ a chai, phải dùng vật liệu làm chai tương thích v ớ i khí ẩm ướ t, cho dù kh í khô không g â y ra ăn m ò n. Có các loại "ăn mòn ư ớ t" khác nhau trong các hợp kim: - ăn mòn chung : ví dụ , bởi các khí axit (CO 2 , SO 2 ) hoặc các khí oxy hoá (O 2 , CI 2 ). Ngoài ra , một s ố kh í, m ặ c dù là kh í trơ khi được thủy ph â n có thể dẫn đ ế n việc tạo ra các sản phẩm ăn mòn (ví dụ: S i H 2 CI 2 ); - ăn mòn cục bộ: ví dụ , ăn mòn lỗ chỗ bởi HCI ẩm t rong các hợp kim nhôm hoặc vết nứt do ăn mòn dữ dội của các thép chịu ứng suất cao bởi các hỗn hợp CO/CO 2 ẩm. 5.2.3. Ăn mòn do tạp chất Các khí là khí trơ (không ăn mòn) có thể gây ra ăn mòn do sự có m ặ t của các tạp chất. Sự nhiễm bẩn của các khí có thể xẩy ra trong quá trình nạp, sử dụng hoặc nếu sản phẩm ban đầu không hoàn toàn sạch. Các chất gây bẩn thông dụng nhất là: - không khí của khí quyển, trong trường hợp này các tạp chất có hại có thể là hơi ẩm (xem 5.2.2) và oxy (ví dụ trong amoniac hoá lỏng); - các sản phẩm ăn mòn mạnh chứa trong một số loại khí, ví dụ H 2 S trong khí tự nhiên; - các vết ăn mòn (axit, thủy ngân v.v...) còn sót lại từ qu á trình điều chế một s ố kh í . Khi ảnh hưởng của các loại ăn mòn này đạt tới mức nguy hiểm và không thể ngăn ngừa được sự xuất hiện của các tạp chất như đã nêu, phải sử dụng vật liệu làm chai tương th í ch với các tạp chất này. 5.3. Sự giòn do hydro Sự giòn bởi khí khô có thể xảy ra ở nhiệt độ môi trường xung quanh trong trường hợp một số kh í và trong các điều kiện làm việc gây ra ứng suất cho vật liệu làm chai. Ví dụ được biết đến nhiều nhất là sự giòn do hydro gây ra. Hiện tượng nứt do ứng suất có thể xảy ra trong một số điều kiện nhất định, dẫn đến sự phá hủy các chai khí chứa hydro, các hỗn hợp hydro và hydro tạo ra các hợp chất kể cả hydrua. Mối nguy hiểm của sự giòn do hydro chỉ xuất hiện nếu mức áp suất riêng phần của khí và mức ứng suất của vật liệu làm chai đủ lớn. Ch ú thích – Đối với các thép 34 CrMo4 Q và thép T và các áp suất riêng ph ầ n c ủ a h y dro tương đương l ớ n hơn 5 MPa (50 b ar) , độ bền đứt lớn nhất của thép (UTS) nên l à 950 MPa . Một số tiêu chuẩn quy định c á c phương phá p th ử để ch ọ n các lo ạ i t hép thích hợp với độ b ề n đứt lớn nhất UTS đối với các chai hydro . Áp suất riêng phần tương đương với hydro sulfit và metyl mecaptan đ ượ c giảm tới 0,25 MPa (2 , 5 bar) ở UTS m ax là 950 MPa 5.4. Sự tạo ra các sản phẩm nguy hiểm Trong một s ố trường hợp, các phản ứng của khí với vật liệu kim loại có thể dẫn đến việc tạo ra các sản phẩm nguy hiểm. Ví dụ , ph ả n ứng của C 2 H 2 với hợp kim đ ồ ng có chứa trên 70 % đồng và của CH 3 CI trong các chai nhôm. 5.5. Các phản ứng dữ dội (ví dụ: sự bốc cháy) Về nguyên tắc, các loại phản ứng này của kh í / vật liệu kim loại không phải là phổ biến ở nhiệt độ môi trường xung quanh, bởi v ì cần phải có các năng lượng kích hoạt cao để tạo ra các ph ả n ứng như vậy. Trong trường hợp một số các vật liệu phi kim loại, loại phản ứng này có thể x ả y ra đối với một số kh í (ví dụ: O 2 , CI 2 ) 5.6. Sự giòn ở nhiệt độ thấp Trong một số trường hợp, đối với các kh í độc hại khi không dùng bơm hoặc máy nén, các chai khí được nạp bằng cách làm lạnh chai khí với việc sử dụng sản phẩm của kỹ thuật làm lạnh (ví dụ: nitơ lỏng), Trong các trường hợp này , các vật liệu có t í nh chịu va đập tốt ở nhiệt độ thấp (hợp kim nhôm, thép không gỉ) phải được sử dụng và thép cácb o n hoặc thép hợp kim thấp phải được loại bỏ. Trong một số trường hợp khác, các chai thường được nạp ở nhiệt độ thấp, ví dụ : với CO 2 . Các vật liệu được dùng phải có tính chịu va đập ph ù hợp ở nhiệt độ thấp trong sử dụng. 6. Tính tương thích của vật liệu 6.1. Bảng về t í nh tương thích Trước khi chọn sự kết hợp của khí / chai / van, cần nghiên cứu cẩn thận tất cả các "ĐẶC T Í NH CH Ủ YẾU CỦA T Í NH TƯƠNG THÍCH " được giới thiệu trong bảng 1. Cần đặc biệt quan tâm đến các hạn chế được áp dụng cho vật liệu có thể chấp nhận được. Chú thích - Các khí th ườ ng được lập danh sách theo thứ t ự chữ cái tiếng Anh 6.2. Các quy ướ c và ký hiệu được dùng trong bảng 1 Chữ in đậm chỉ vật liệu là thông dụng. "A" có nghĩa là vật liệu được chấp nhận (xem 3.2). "NR" có nghĩa là vật liệu không được khuyến khích ( xe m 3.3 ) "Dry” có nghĩa là không có nước liên kết trong chai ở bất kỳ điều kiện là m việc nào bao gồm ở áp suất làm việc cao nhất và nhiệt độ làm việc thấp nhất. “wet” có nghĩa l à các điều kiện được xác định như trên không đáp ứng đ ượ c đối với "Dry" 6.3. Các chữ viết tắt cho vật liệu NS = Thép cacbon và thép thường hoá; QTS = Thép tôi v à ram; AA = Hợp kim nhôm; S S = Thép không gỉ ; B = Đồng t hau và hợp kim đ ồ ng CS = Thép cacbon. Bảng 1 - Tính tương thích của khí / vật liệu Số thứ tự khí Tên Công thức Các đặc t í nh chủ yếu của tính tương thích Vật liệu Chai Van A NR A NR 1 Có khả năng tạo thành các axetylen gây nổ khi kết hợp với một số kim loại nhất định như đồng nguyên chất . S ử dụng hợp kim đồng với Cu < 70 %. NS B B (Cu AXETYLEN QTS CS > C 2 H 2 AA AA 70%) SS SS 2 Có nguy cơ g â y ăn mòn ứng suất với các van bằng đ ồ ng thau (hợp kim đ ồ ng) do hơi ẩm trong khí quy ể n. NS CS AMONIĂC QTS SS B NH 3 AA AA SS 3 Không có phản ứng với các vật liệu chung trong các điều kiện kh ô hoặc ướt NS B ARGON QTS CS Ar AA SS SS AA 4 Do có nguy cơ về sự giòn hydro phải sử dụng các thép đặc biệt QTS và NS với giới hạn bền lớn nhất (xem 5.3). NS B ARSIN QTS CS AsH 3 AA SS Một số hợp kim SS (ví dụ AISi 304) có thể nhạy cảm đối với sự giòn do hydro. Nguy cơ ăn mòn bởi các t ạ p chất trong c á c điều kiện ẩm ướt cần phải được quan tâm. SS AA 5 Thủy phân hydro clorua khi tiếp xúc với hơi ẩm. Trong các điều kiện ẩm ướt , có thể gặp nguy cơ của tính tương thích hydro clorua , nghĩa là sự ăn m ò n nghiêm trọng của h ầ u hết các vật liệu và nguy cơ của sự giòn do hydro. NS CS BO TRICLORUA QTS AA SS AA BCl 3 SS B 6 Thủy phân hydro f lorua khi tiếp xúc với hơi ẩm. Trong các điều kiện ẩm ướt có thể gặp nguy cơ của tính tương thích hydro f lorua, nghĩa là sự ăn mòn nghiêm trọng của hầu hết các vật liệu và nguy cơ của sự giòn do hydro. NS CS AA BO TRIFLORUA QTS SS B BF 3 SS AA 7 Không có phản ứng với vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ă n mòn nhẹ. NS B BROMCLO Dl- QTS CS F LOMETAN AA SS CBrCIF 2 SS AA (R12B1) 8 Không có phản ứ ng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. NS B BROM TRIFLO- QTS CS METAN AA SS CBrF 3 SS A (R13B1) 9 Kh ô ng có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ă n mòn nhẹ. NS B BROM TRI F LO- QTS CS METYLEN AA SS C 2 BrF 3 SS A 10 Không có ph ả n ứng với các vật liệu thông d ụ ng ; tuy nhiên trong c á c điều kiện ẩm ướt cần quan tâm đến nguy cơ ăn mòn bởi các tạp chất. NS B BUTADIEN - 1 , 3 QTS CS H 2 C : CHCH : CH 2 AA SS SS A 11 Không có phản ứng v ớ i các vật liệu thông d ụng; tuy nhiên trong các điều kiện ẩm ướt cần quan tâm đến nguy cơ ăn mòn b ở i các tạp chất. NS B BUTADIEN - 1 , 2 QTS CS H 2 C : C : CHCH 3 AA SS SS A 12 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng; tuy nhiên trong các điều kiện ẩm ướt cần quan tâm đến nguy cơ ăn mòn b ở i các tạp chất. NS B BUTAN QTS CS C 4 H 10 AA SS SS A 13 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng; tuy nhiên trong các điều kiện ẩm ướt cần quan tâm đến nguy cơ ăn mòn b ở i các tạp chất. NS B BUTEN-1 QTS CS CH 3 CH 2 CH : CH 2 AA SS SS AA 14 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng; tuy nhiên trong các điều kiện ẩm ướt cần quan tâm đến nguy cơ ăn mòn b ở i các tạp chất. NS B BUTEN- 2 QTS CS (CIS) AA SS CH 3 CHCHCH 3 SS AA 15 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng; tuy nhiên trong các điều kiện ẩm ướt, cần quan tâm đến nguy cơ ăn mòn b ở i các tạp chất. NS B BUTEN- 2 QTS CS (TRANS) AA SS CH 3 CHCHCH 3 SS AA 16 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Tạo ra axit cacbonic axidic khi có nước ; ăn mòn đối với NS, QTS và CS . Đối với NS và CS , có nguy cơ giòn ở nhiệt độ thấp. Có nguy cơ ăn mòn ứng suất khi có CO (xem cacbon monoxit) và nước. NS B CACBON ĐIOXIT QTS CS C O 2 AA SS SS AA 17 Có nguy cơ tạo thành kim loại độc hại cacbonyl. Nhạy cảm cao đối với các vết ẩm > 5 ppmV ở 20 MPA (200 bar)] khi có mặ t của CO 2 (> 5 ppmV). Loại monoxit công nghiệp thường chứa c á c vết CO 2 . Điều đó có thể gây ra nguy cơ ăn mòn ứng suất, trong trường hợp đối với QTS, CS và NS, các chai được d ùng ở các mức ứng suất làm việc bình thường. NS B CACBON MONOXIT QTS CS CO AA SS SS AA 18 Không có phản ứng đối với các vật liệu thông dụng khi kh ô . Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. NS B CACBON QTS CS TETRAFLORUA AA SS CF 4 SS AA 19 Có ng u y cơ tạo thành kim loại độc hại cacbonyl. Nhạy cảm cao đố i với các vết ẩm (> 5 ppmV) khi có mặt của CO 2 (> 5 ppmV); Các loại cacbonyl sun f ua công nghiệp thường chứa các vết CO 2 . Điều đó có thể gây ra nguy cơ ă n mòn ứng suất trong trường hợp đ ố i với QTS, NS và CS . NS B CACBONYL SUNFUA QTS CS COS AA SS SS AA 20 Thủy phân thành axit clohydric và hy d ro clorua khi tiếp xúc với hơi ẩm. Trong điều kiện ẩm ướt , có thể gặp nguy cơ về tính tương thích hydro clorua, nghĩa là sự ă n mòn nghiêm trọng của h ầ u hết các vật liệu và nguy hiểm do sự giòn hydro. Có nguy cơ phản ứng mạnh với AA. NS AA B AA CLO QTS CS Cl 2 SS SS 21 Không có phản ứng với các vật liệu thông d ụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. NS B CLODI F LOMETAN QTS CS CHCIF 2 AA SS (R22) SS AA 22 Khi có nước, c ó nguy cơ ăn mòn nhẹ. Có nguy hiểm do phản ứng m ạ nh với AA. NS AA B AA CLOMETAN QTS CS CH 3 CI SS SS ( R40 ) 23 Không có ph ả n ứng với các vật liệu thông dụng khi kh ô . Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. NS B CLOPENTAFLOETAN QTS CS C 2 CIF 5 AA SS (R115) SS AA 24 Không có phản ứng với các vật liệu thông d ụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. NS B CLOTETRAFLOETAN QTS CS CCIF 2 CHF 2 AA SS SS AA 25 Không có phản ứng với các vật liệu thông d ụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. NS B CLOTRIFLOETAN CH 2 CICF 3 (R133a) QTS CS AA SS SS AA 26 Không có phản ứng với các vật liệu thông d ụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. NS B CLOTRIFLOETYLEN C 2 CLF 3 (R1113) QTS CS AA SS SS AA 27 Không có phản ứng với các vật liệu thông d ụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. NS B CLOTRIFLOMETAN QTS CS CCIF 3 (R13) AA SS SS AA 28 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng trong các điều kiện khô hoặc ướt. NS B XICLOPROPAN QTS CS C 3 H 6 AA SS SS AA 29 Do có nguy cơ giòn d o hydro, phải dùng các thép đặc biệt QTS và NS với giới hạn bền lớn nhất (xem 5.3). Một số hợp kim SS (ví dụ AISI 304) có thể nhạy cảm v ớ i sự giòn do hydro. QTS B ĐƠTERI NS CS D 2 AA SS SS AA 30 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có n ướ c , có nguy c ơ ă n mòn nhẹ. QTS B ĐIBROM ĐIFLO - NS CS METAN AA SS CB r 2 F 2 SS AA (R12B2) 31 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. QTS B ĐIBROM TETRA- NS CS FLOETAN AA SS C 2 Br 2 F 4 SS AA (R114B2) 32 Do có nguy cơ giòn do hydro , phải dùng các kim loại đặc biệt QTS và NS với giới hạn b ề n lớn nhất (xem 5.3). Một số hợp kim SS (ví dụ AISI 304) có thể nhạy c ả m với sự giòn do hydro. QTS B ĐIBORAN NS CS B 2 H 6 AA SS AA SS 33 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. QTS B ĐICLO ĐIFLOMETAN NS CS CCI 2 F 2 AA AA (R12) SS SS 34 Không có phản ứng v ớ i các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. QTS B Đ I CLOFLOMETAN NS CS CHCI 2 F AA AA (R21) SS SS 35 Thủy phân thành hydro clorua khi tiếp xúc với h ơ i ẩm. Trong điều kiện ẩm ướt, có thể có nguy cơ do tính tương thích hydro clorua, nghĩa là sự ăn mòn nghiêm trọng của hầu hết các vật liệu và nguy cơ giòn do hydro. QTS AA B AA ĐICLOSILAN NS CS SiH 2 CI 2 SS SS 36 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. QTS B ĐICLOTETRA- FLOETAN C 2 Cl 2 F 4 (R114) NS CS AA AA SS SS 37 Ă n mòn khi có nước trừ các hợp kim SS lo ạ i cao cấp. Có nguy cơ ăn mòn có ứng suất đối với các van đồng thau (v à hợp kim đồng) do hơi ẩm trong kh í quyền. NS B XIAN QTS CS C 2 N 2 AA AA SS SS 38 K h ông có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. QTS B 1,1 ĐIFLO 1- NS CS CLOETAN AA AA CH 3 CCIF 2 SS SS (R142b) 39 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. QTS B 1,1 ĐIFLOETAN NS CS CH 3 CHF 2 AA AA (R152a) SS SS 40 Không có ph ả n ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. Đ ồ ng thau nên chứa < 70% đồng do có khả năng xuất hiện axetylen như là một tạp chất và kéo theo nguy cơ tạo thành đồng cacbua. QTS B ĐIFLO - 1,1 ETYLEN NS CS C 2 H 2 F 2 AA AA (R1132a) SS SS 41 Nguy cơ ăn mòn có ứng suất với các van bằng đồng thau (và hợp kim đ ồ ng) do hơi ấ m trong khí quy ể n. QTS CS B ĐIMETYLAMIN NS AA (CH 3 ) 2 NH AA SS 42 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng trong các điều kiện khô hoặc ẩm ướt. NS B ĐIMETYLET QTS CS (CH 3 ) 2 O AA AA SS SS 43 Do có nguy cơ giòn do hydro, phải dùng các kim loại đặc biệt QTS và NS v ớ i giới hạn độ bền lớn nhất (xem 5.3). Một số hợp kim SS (ví dụ AISI 304) có thể nhạy cảm với sự giòn do hydro. NS B ĐISILAN QTS CS S i 2 H 6 AA AA SS SS 44 Không có phản ứng với các vật liệu t hông dụng trong c á c đi ề u kiện khô hoặc ẩm ư ớ t. QTS B ETAN AA CS C 2 H 6 NS AA SS SS 45 Nguy cơ ăn mòn có ứng suất v ớ i c á c van bằng đ ồ ng thau (và hợp kim đồng) do hơi ẩm trong khí quy ể n. QTS SS B ETYLAM I N NS CS C 2 H 5 NH 2 AA AA SS 46 Không có ph ả n ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. QTS AA B AA ETYLCLORUA NS SS C 2 H 5 CI SS CS (R160) 47 Không có phản ứng v ớ i các vật liệu thông dụng trong các điều kiện khô hoặc ẩm ướt. QTS B ETYLEN AA CS C 2 H 4 NS AA SS SS 48 Etylen oxit trùng hợp - Sự trùng hợp Etylen oxit tăng lên khi có mặt của hơi ẩm, gỉ và các chất bẩn khác . S ử dụng các chai khô và sạch. Không nên dùng đồng. QTS B ETYLEN OXIT NS CS C 2 H 4 O AA AA SS SS 49 Thủy phân hydro f lorua khi tiếp xúc với hơi ẩm. Trong các điều kiện ẩm ướt có thể gặp nguy c ơ do tính tương thích hydro f lorua, nghĩa là sự ăn mòn nghiêm trọng của hầu hết các vật liệu và nguy hiểm của hiện tượng giòn do hydro. Có nguy cơ của phản ứng dữ dội với AA . Các vật liệu được giới thiệu là monen và niken. QTS AA B AA FLO NS CS F 2 SS SS 50 Không có phản ứng với các vật liệu thông d ụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. QTS B FLOETAN NS CS C 2 H 5 F AA AA (R 1 61) SS SS 51 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. QTS B FLOMETAN NS CS CH 3 F AA AA (R41) SS SS 52 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. QTS B TRIFLOMETAN NS CS CHF 3 AA SS (R23) SS AA 53 Do có nguy cơ giòn do hy d ro, phải dùng các kim loại đặc biệt QTS và NS với giới hạn bền lớn nhất (xem 5.3). Một s ố hợp kim SS (ví d ụ AISI 304) có thể nhạy cảm với sự giòn do hydro. QTS B GECMAN NS CS GeH 4 AA SS SS AA 54 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng trong cá c điều kiện khô hoặc ẩm ướt. NS B HELI QTS CS He AA SS SS AA 55 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. NS B HEXAFLOETAN QTS CS C 2 F 6 AA SS (R116) SS AA 56 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có n guy cơ ăn mòn nhẹ. NS B HAXAFLO PROPEN QTS CS C 3 F 6 AA SS (R1216) SS AA 57 Do có nguy cơ giòn do hydro, phải dùng các kim loại đặc biệt QTS và NS với giới hạn độ bền lớn nhất (xem 5.3) Một s ố hợp kim SS (ví d ụ AISI 304) có thể nhạy cảm với sự giòn do hydro. Phải quan tâm tới nguy cơ giòn do sự có mặt của thủy ngân, đặc biệt là với AA. NS B HYDRO QTS CS H 2 AA SS SS AA 58 Đ â y là loại khí hút ẩm và ăn mòn cao trong điều kiện ẩm ướt với hầu hết các vật liệu trừ một s ố hợp kim SS loại cao cấp (ví dụ AISI 316). Do có nguy cơ giòn do hydro, phải dùng các kim loại đặc biệt QTS và NS với giới hạn bền lớn nhất (xem 5.3). Giới hạn này cũng áp dụng cho các hỗn hợp chứa khí này và được bảo quản ở áp suất tổng lớn hơn 1/2 áp suất làm việc bình thường của chai. Tuy nhiên kinh nghiệm chỉ ra rằng, một chai có thể được dùng an toàn mà kh ô ng có các yêu cầu riêng, miền là áp suất lớn nhất ở 15 o C trong chai nhỏ hơn 1/5 áp suất thử để duy trì mức ứng suất thấp trong vật liệu chai . Một số hợp kim SS (ví dụ AISI 304) có thể nhạy cảm với sự giòn hydro. Kinh nghiệm cho thấy có thể diễn ra sự nút kín các van B. Có thể dùng hợp kim đ ồ ng đỏ đặc biệt cũng như niken và monen. NS AA CS B HYDRO BROMUA QTS SS AA HBr SS 59 Hợp chất này có tính hút ẩm và ăn mòn cao trong điều kiện ẩm ướt với hầu hết các vật liệu trừ một s ố hợp kim SS loại cao cấp (ví dụ AISI 316). Do có nguy cơ giòn do hydro, phải dùng các kim loại đặc biệt QTS và NS với giới hạn bền lớn nhất (xem 5.3). Giới hạn này cũng áp dụng cho các hỗn hợp chứa khí này và được bảo quản ở áp suất tổng lớn hơn 1/2 áp suất làm việc bình thường của chai. Tuy nhiên kinh nghiệm chỉ ra rằng, một chai có thể được dùng an toàn mà kh ô ng có các yêu cầu riêng, miền là áp suất lớn nhất ở 15 o C trong chai nhỏ hơn 1/5 áp suất thử để duy trì mức ứng suất thấp trong vật liệu chai . Một số hợp kim SS (ví dụ AISI 304) có thể nhạy cảm với sự giòn hydro. Kinh nghiệm cho thấy có thể diễn ra sự nút kín các van B. Có thể dùng hợp kim đ ồ ng đỏ đặc biệt cũng như niken và monen. NS AA CS AA HYDRO CLORUA QTS SS B HCI SS 60 Hợp chất này có tính hút ẩm cao. Có nguy cơ ăn mòn nhẹ trong các điều kiện ẩm ướt tuỳ thuộc vào loại hợp kim. NS B HYDROXIANUA QTS CS HCN AA SS SS AA 61 Đ â y là loại khí hút ẩm và ăn mòn cao trong điều kiện ẩm ướt với hầu hết các vật liệu trừ một s ố hợp kim SS loại cao cấp (ví dụ AISI 316). Do có nguy cơ giòn do hydro, phải dùng các kim loại đặc biệt QTS và NS với giới hạn bền lớn nhất (xem 5.3). Giới hạn này cũng áp dụng cho các hỗn hợp chứa khí này và được bảo quản ở áp suất tổng lớn hơn 1/2 áp suất làm việc bình thường của chai. Tuy nhiên kinh nghiệm chỉ ra rằng, một chai có thể được dùng an toàn mà kh ô ng có các yêu cầu riêng, miền là áp suất lớn nhất ở 15 o C trong chai nhỏ hơn 1/5 áp suất thử để duy trì mức ứng suất thấp trong vật liệu chai . Một số hợp kim SS (ví dụ AISI 304) có thể nhạy cảm với sự giòn hydro. Kinh nghiệm cho thấy có thể diễn ra sự nút kín các van B. Có thể dùng hợp kim đ ồ ng đỏ đặc biệt cũng như niken và monen. NS AA CS AA HYDROFLORUA QTS SS B HF SS 62 HYDRO IODUA HI Đ â y là loại khí hút ẩm và ăn mòn cao trong điều kiện ẩm ướt với hầu hết các vật liệu trừ một s ố hợp kim SS loại cao cấp (ví dụ AISI 316). Do có nguy cơ giòn do hydro, phải dùng các kim loại đặc biệt QTS và NS với giới hạn bền lớn nhất (xem 5.3). Giới hạn này cũng áp dụng cho các hỗn hợp chứa khí này và được bảo quản ở áp suất tổng lớn hơn 1/2 áp suất làm việc bình thường của chai. Tuy nhiên kinh nghiệm chỉ ra rằng, một chai có thể được dùng an toàn mà kh ô ng có các yêu cầu riêng, miền là áp suất lớn nhất ở 15 o C trong chai nhỏ hơn 1/5 áp suất thử để duy trì mức ứng suất thấp trong vật liệu chai . Một số hợp kim SS (ví dụ AISI 304) có thể nhạy cảm với sự giòn hydro. Kinh nghiệm cho thấy có thể diễn ra sự nút kín các van B. Có thể dùng hợp kim đ ồ ng đỏ đặc biệt cũng như niken và monen. NS AA CS AA QTS SS B SS 63 Ăn mòn khi có nước trừ hợp kim SS loại cao cấp. Trong các điều kiện ẩm ướt, xuất hiện nguy cơ ăn mòn có ứng suất đối với QTS. Nguy cơ giòn do hydro đối với NS, QTS và một số SS (ví dụ: AISI 304). Đối với các hỗn hợp có chứa khí này (> 5 ppmV) và được bảo quản ở áp suất tổng lớn hơn 1/2 áp suất làm việc bình thường của chai, phải dùng NS và QTS ở một độ bền giới hạn (xem 5.3). NS B HYDRO SUNFUA QTS CS H 2 S AA SS SS AA 64 Không có phản ứng với vật liệu thông dụng; tuy nhiên trong các điều kiện ẩm ướt phải quan tâm đến nguy cơ ăn mòn bởi các tạp chất. NS B ISOBUTAN QTS CS CH(CH 3 ) 3 AA SS SS AA 65 Không có phản ứng với vật liệu thông dụng; tuy nhiên trong các điều kiện ẩm ướt phải quan tâm đến nguy cơ ăn mòn bởi các tạp chất. NS B ISOBUTYLEN QTS CS CH 2 : C(CH 3 ) 2 AA SS SS AA 66 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng trong các điều kiện khô hoặc ẩm ướt. NS B KRYPTON QTS CS Kr AA SS SS AA 67 Không có phản ứng với vật liệu thông dụng; tuy nhiên trong các điều kiện ẩm ướt phải quan tâm đến nguy cơ ăn mòn bởi các tạp chất như các vết CO, H 2 S, CO 2 (xem tính tương thích của CO, H 2 S, CO 2 ). NS B METAN QTS CS CH 4 AA SS SS AA 68 Có thể chứa các vết axetylen. Có khả năng tạo thành các cacbua nổ. Dùng hợp kim đồng với Cu ≤ 70% NS B PROPYN QTS CS C 3 H 4 AA SS SS AA 69 Ăn mòn trong các điều kiện ẩm ướt trừ các hợp kim loại SS cao cấp. Nguy cơ phản ứng mạnh với AA. NS AA B AA METYLBROMUA QTS CS CH 3 Br SS SS (R40B1) 70 Ăn mòn khi có nước trừ các hợp kim SS cao cấp. Trong các điều kiện ẩm ướt có nguy cơ ăn mòn với ứng suất đối với QTS. Có nguy cơ giòn do hydro đối với NS, QTS và một số SS (ví dụ AISI 304). Đối với các hỗn hợp chứa khí này (> 5 ppmV) và được bảo quản ở áp suất tổng lớn hơn 1/2 áp suất làm việc bình thường của chai, phải dùng NS, và QTS ở một độ bền giới hạn (xem 5.3). NS B METYL MECAPTAN QTS CS CH 3 SH AA SS SS AA 71 Do nguy cơ giòn do hydro phải dùng các kim loại đặc biệt QTS và NS với giới hạn bền lớn nhất (xem 5.3). Một số hợp kim SS (ví dụ AISI 304) có thể nhạy cảm với sự giòn do hydro. NS B METYL SILAN QTS CS CH 3 SiH 3 AA SS SS AA 72 Nguy cơ ăn mòn có ứng suất đối với các van đồng thau (và hợp kim đồng) do hơi ẩm trong khí quyển. NS CS B METYLAMIN QTS SS CH 3 NH 2 AA SS AA 73 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng trong các điều kiện khô hoặc ướt. NS B NEON QTS CS Ne AA SS SS AA 74 Ăn mòn khi có nước trừ các hợp kim loại SS cao cấp. Nguy cơ ăn mòn có ứng suất đối với các van đồng thau (và hợp kim đồng) do hơi ẩm trong khí quyển. NS CS B NITƠ OXIT QTS SS NO AA SS AA 75 Không có phản ứng với các vật liệu thông dung trong các điều kiện khô hoặc ướt. NS B NITƠ QTS CS N 2 AA SS SS AA 76 Ăn mòn khi có nước trừ các hợp kim loại SS cao cấp. Nguy cơ ăn mòn có ứng suất đối với các van đồng thau (và hợp kim đồng) do hơi ẩm trong khí quyển. NS CS B NITƠ ĐIOXIT QTS SS NO 2 AA AA SS 77 Trong các điều kiện ẩm ướt, ăn mòn đối với NS, QTS và thép cacbon và nguy cơ ăn mòn có ứng suất đối với đồng thau và hợp kim đồng. Nguy cơ phản ứng mạnh (bốc cháy), đặc biệt là đối với các van phải được quan tâm trong giai đoạn thiết kế. Đối với các van đồng thau và hợp kim đồng có nguy cơ ăn mòn có ứng suất do hơi ẩm trong khí quyển. Nguy cơ giòn ở nhiệt độ thấp đối với NS và CS. NS B NITƠ III OXIT QTS CS N 2 O AA SS SS AA 78 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. NS B NITƠ TRIFLORUA QTS CS NF 3 AA SS SS AA 79 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. NS B OCTAFLO - 2 BUTEN QTS CS C 4 F 8 AA SS SS AA 80 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. NS B OCTAFLOXYCLO QTS CS BUTAN AA SS C 4 F 8 SS AA (RC 318) 81 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. NS B OCTAFLOPROPAN QTS CS C 3 P 8 AA SS (R218) SS AA 82 Khi có nước NS, QTS và CS bị ăn mòn. Nguy cơ phản ứng mạnh (bốc cháy), đặc biệt là đối với các van phải được quan tâm trong giai đoạn thiết kế. Các van chai phải được thử để thiết lập tính thích hợp của chúng đối với các điều kiện làm việc của oxy và khả năng chống cháy của chúng (xem pr.EN ISO 11114-2, EN ISO 11114-3 và EN 849). NS B OXY QTS CS O 2 AA SS SS AA 83 Trong các điều kiện ẩm ướt, photgen bị ăn mòn với hầu hết các vật liệu, đặc biệt là các hợp kim AI (thủy phân thành HCI). NS AA B AA PHOTGEN QTS CS COCI 2 SS SS 84 Do nguy cơ giòn do hydro phải dùng các kim loại đặc biệt QTS và NS với giới hạn bền lớn nhất (xem 5.3). Một số hợp kim SS (ví dụ AISI 304) có thể nhạy cảm với sự giòn do hydro. Phải quan tâm đến nguy cơ ăn mòn bởi các tạp chất trong các điều kiện ẩm ướt. NS B PHOTPHIN QTS CS PH 3 AA SS SS AA 85 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng; tuy nhiên trong các điều kiện ẩm ướt phải quan tâm đến nguy cơ ăn mòn bởi các tạp chất. NS B PROPAN QTS CS C 3 H 8 AA SS SS AA 86 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng; tuy nhiên trong các điều kiện ẩm ướt phải quan tâm đến nguy cơ ăn mòn bởi các tạp chất. NS B PROPADIEN QTS CS C 3 H 4 AA SS SS AA 87 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng; tuy nhiên trong các điều kiện ẩm ướt phải quan tâm đến nguy cơ ăn mòn bởi các tạp chất. NS B PROPYLEN QTS CS C 3 H 6 AA SS SS AA 88 Propylen oxit trùng hợp. Tốc độ trùng hợp tăng lên khi có mặt của hơi ẩm, gỉ và các chất bẩn khác, sử dụng chai sạch, khô. Không nên dùng đồng. NS B PROPYLEN OXIT QTS CS C 3 H 6 O AA SS SS AA 89 Do nguy cơ giòn do hydro phải dùng các kim loại đặc biệt QTS và NS với giới hạn bền lớn nhất (xem 5.3). Một số hợp kim SS (ví dụ AISI 304) có thể nhạy cảm với sự giòn do hydro. Phải quan tâm đến nguy cơ ăn mòn bởi các tạp chất trong các điều kiện ẩm ướt. NS B SILAN QTS CS SiH 4 AA SS SS AA 90 Thủy phân thành hydro clorua khi tiếp xúc với hơi ẩm. Trong các điều kiện ẩm ướt sẽ gặp nguy cơ riêng do tính tương thích hydro clorua nghĩa là sự ăn mòn nghiêm trọng đối với hầu hết các vật liệu. NS B SILICON QTS CS TETRACLORUA AA SS SiCI 4 SS AA 91 Thủy phân thành hydro clorua khi tiếp xúc với hơi ẩm. Trong các điều kiện ẩm ướt sẽ gặp nguy cơ riêng do tính tương thích hydro clorua nghĩa là sự ăn mòn nghiêm trọng đối với hầu hết các vật liệu. NS B SILICON QTS CS TETRAFLORUA AA SS SiF 4 SS AA 92 Hút ẩm cao. Sunfua dioxit thủy phân khi có nước để tạo thành axit sunfurơ có tính ăn mòn cao đối với thép. Trong các điều kiện ẩm ướt, một số hợp kim SS, ví dụ AISI 316 L là loại có sức chịu đựng tốt nhất. B có thể chịu ăn mòn ứng suất trong điều kiện ẩm ướt kéo dài. NS B SUNFUA ĐIOXIT QTS CS SO 2 AA SS SS AA 93 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng trong các điều kiện khô hoặc ẩm ướt. NS B SUNFUA QTS CS HEXAFLORUA AA SS SF 6 SS AA 94 Trong các điều kiện ẩm ướt sunfua tetraflorua có tính ăn mòn cao. Có thể dùng SS AISI 316 L, monen và inconen. NS B SUNFUA QTS CS TETRAFLORUA AA SS SF 4 SS AA 95 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. NS B TETRAFLO ETYLEN QTS CS C 2 F 4 AA SS (R 1114) SS AA 96 Thủy phân thành hydro clorua khi tiếp xúc với hơi ẩm. Trong điều kiện ẩm ướt sẽ gặp nguy cơ riêng do tính tương thích hydro clorua, nghĩa là sự ăn mòn nghiêm trọng đối với hầu hết các vật liệu. NS B TRICLOSILAN QTS CS SiHCI 3 AA SS SS AA 97 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. NS B TRICLO TRIFLOETAN QTS CS C 2 Cl 3 F 3 AA SS (R113) SS AA 98 Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng khi khô. Khi có nước, có nguy cơ ăn mòn nhẹ. NS B 1,1,1 TRIPLOETAN QTS CS CH 3 CF 3 AA SS (R143a) SS AA 99 Nguy cơ ăn mòn có ứng suất đối với các van đồng thau và hợp kim đồng do hơi ẩm trong khí quyển. NS CS B TRIMETYLAMIN QTS SS (CH 3 ) 3 N AA AA SS 100 VONFRAM HEXAFLORUA WF 6 Thủy phân thành hydro florua khi tiếp xúc với hơi ẩm. Trong các điều kiện ẩm ướt sẽ gặp nguy cơ riêng do tính tương thích hydro florua, nghĩa là sự ăn mòn nghiêm trọng của hầu hết các vật liệu và nguy cơ giòn do hydro. Do có tính ăn mòn cao, nên dùng các van hợp kim niken và các van phủ niken. NS QTS SS AA CS SS AA 101 VINYL BROMUA C 2 H 3 Br (R1140 B1) Tuỳ theo loại, SS có thể chịu ảnh hưởng của nguy cơ ăn mòn trong các điều kiện ẩm ướt. Đồng thau nên chứa < 70% đồng do khả năng xuất hiện axetylen như là một tạp chất và kéo theo nguy cơ tạo thành đồng cacbua. NS QTS SS AA B CS SS AA 102 VINYL CLORUA C 2 H 3 Cl (R1140) Tuỳ theo loại, SS có thể chịu ảnh hưởng của nguy cơ ăn mòn trong các điều kiện ẩm ướt. Đồng thau nên chứa < 70% đồng do khả năng xuất hiện axetylen như là một tạp chất và kéo theo nguy cơ tạo thành đồng cacbua. NS QTS SS AA B CS SS AA 103 VINYL FLORUA C 2 H 3 F (R1141) Tuỳ theo loại, SS có thể chịu ảnh hưởng của nguy cơ ăn mòn trong các điều kiện ẩm ướt. Đồng thau nên chứa < 70% đồng do khả năng xuất hiện axetylen như là một tạp chất và kéo theo nguy cơ tạo thành đồng cacbua. NS QTS SS AA B CS SS AA 104 XENON Xe Không có phản ứng với các vật liệu thông dụng trong các điều kiện khô hoặc ẩm ướt. NS QTS SS AA B CS SS AA Phụ lục A (quy định) Mã tính tương thích NQSAB của khí / vật liệu A.1 . Quy định chung Một mã c ó 5 chữ số cho phép định mức tính tương thích của mỗi khi với 5 loại vật liệu khác nhau để dùng với các chai khí và van chai. Mã này được gọi tên là "Mã NQSAB", ở đây N tượng trưng cho thép thường hoá và thép cacbon, Q - thép tôi và thép ram, S - thép không gỉ, A - hợp kim nhôm v à B – đ ồ ng thau, hợp kim đồng và hợp kim niken. Mức độ của tính tương thích được xác định bằng cách thay thế các chữ c á i bằng các chữ số thích hợp được nêu trong A.2. Trong A.4 các khí bao hàm trong tiêu chuẩn này được chia thành 11 nhóm tuỳ theo t í nh tương thích của chúng với vật liệu làm chai và van chai. A.2 . Các loại vật liệu và sự nhận diện tích tương thích A.2.1 . Thép thường hoá và thép cácbon (N): 0 : Không khuyến khích 1 : Có thể được dùng nhưng cần kiểm tra bảng 1, các đặc tính chủ yếu của tính tương thích 9 : Có thể được dùng ở độ bền thấp để tránh sự giòn do hydro. A.2.2 . Thép tôi và thép ram (Q) 0 : Không khuyến khích 1: Có thể được dùng nhưng cần kiểm tra bảng 1, các đặc tính chủ yếu của tính tương thích 9: Có thể được dùng ở độ bền thấp để tránh sự giòn do hydro. A.2.3 . Thép không gỉ (S): 0 : Không khuyến khích 1 : Có thể được d ùng nhưng cần kiểm tra bảng 1 , các đặc tính chủ yếu của tính tương thích 2: Có thể dùng loại cao cấp (316 L hoặc tương đương) 9 : Dùng thép austenit ổn đ ị nh h oặ c loại cao cấp (316 L hoặc tương đương ) s ẽ tránh s ự giòn do hydro. A.2.4 . Hợp kim nhôm (A): 0 : Không khuyến khích 1 : Có thể được dùng nhưng cần kiểm tra bảng 1, các đặc tính chủ yếu của tính tương thích. A.2.5 . Đ ồ ng thau, h ợ p kim đ ồ ng v à hợp kim niken (B): 0 : Không khuyến khích 1 : Có thể được dùng nhưng cần kiểm tra bảng 1, các đặc tính chủ yếu của t í nh tương thích 2 : Dùng đồng đỏ (bronze) chịu ăn mòn đặc biệt hoặc hợp kim niken 3 : Dùng đ ồ ng thau (brass) có hàm lượng đ ồ ng nhỏ hơn 70%. A.3 . Mã NQSAB: Bảng A.1 quy định "Mã NQSAB” cho mỗi khí. Đối với các khí mà mức độ của tính tương thích 2.3, hoặc 9 được quy định, cần theo bảng 1. Bảng A.1 - Danh sách các khí với tính tương thích NQSAB tương ứng Số thứ tự và tên của khí Công thức N Q S A B 1 AXETYLEN C 2 H 2 1 1 1 1 3 2 AMONIAC NH 3 1 1 1 1 0 3 ACGON Ar 1 1 1 1 1 4 ACSIN AsH 3 9 9 9 1 1 5 BO TRICLORUA BCl 3 1 1 2 0 2 6 BO TRIFLORUA BF 3 1 1 2 0 2 7 BROMCLODIFLOMETAN CBrCIF 2 (R12H) 1 1 2 0 2 8 BROMTRIFLOMETAN CBrF 3 (R13B1) 1 1 1 1 1 9 BROMTRIFLOETYLEN C 2 BrF 3 1 1 1 1 1 10 BUTADIEN H 2 C:CHCH:CH 2 1 1 1 1 1 11 BUTADIEN-1 , 2 H 2 C:C:CHCH 3 1 1 1 1 1 12 BUTAN C 4 H 10 1 1 1 1 1 13 BUTEN -1 CH 3 CH 2 CH:CH 2 1 1 1 1 1 14 BUTEN - 2 (CIS) CH 3 CH:CHCH 3 1 1 1 1 1 15 BUTEN - 2 (TRANS) CH 3 CH:CHCH 3 1 1 1 1 1 16 CACBON DIOXIT C O 2 1 1 1 1 1 17 CACBON MONOXIT CO 1 1 1 1 1 18 CACBON TETRAFLORUA CF 4 1 1 1 1 1 19 CACBONYL SUNFUA COS 1 1 1 1 1 20 CLO Cl 2 1 1 2 0 1 21 CLODIFLOMETAN CHCIF 2 (R22) 1 1 1 1 1 22 CLOMETAN CH 3 CI (R40) 1 1 1 0 1 23 CLOPENTAFLOETAN C 2 CIF 5 (R115) 1 1 1 1 1 24 CLOTETRAFLOETAN CC l F 2 - CHF 2 1 1 1 1 1 25 CLOTRIFLOETAN CH 2 C l CF 3 (R13a) 1 1 1 1 1 26 CLOTRIFLOETYLEN C 2 C l F 3 (R1113) 1 1 1 1 1 27 CLOTRIFLOMETAN CCIF 3 (R13) 1 1 1 1 1 28 XYCLOPROPAN C 3 H 6 1 1 1 1 1 29 DOTER I D 2 9 9 9 1 1 30 DIBROMDIFlOMETAN CBr 2 F 2 (R12B2) 1 1 1 1 1 31 DIBROMTETRAFLOETAN C 2 Br 2 F 4 (R114B2) 1 1 1 1 1 32 DIBORAN B 2 H 6 9 9 9 1 1 33 DICLODIFLOMETAN CCI 2 F 2 (R12) 1 1 1 1 1 34 DICLOFLOMETAN CHCI 2 F (R21) 1 1 1 1 1 35 DICLOSILAN SiH 2 CI 2 1 1 1 1 1 36 DICLOTETRAFLOETAN C 2 N 2 1 1 1 1 1 37 XYANOGEN C 2 N 2 1 1 1 1 1 38 1 , 1 DIFLO-1 CLOETAN CH 3 CCIF 2 (R142b) 1 1 1 1 1 39 1,1 DIFLOETAN CH 3 CHF 2 (R152a) 1 1 1 1 1 40 1,1 DIFLOETYLEN C 2 H 2 F 2 (R1132a) 1 1 1 1 3 41 DIMETYLAMIN (CH 3 ) 2 NH 1 1 1 1 0 42 DIMETYLETE (CH 3 ) 2 O 1 1 1 1 1 43 DISILAN Si 2 H 6 9 9 9 1 1 44 ETAN C 2 H 6 1 1 1 1 1 45 ETYLAMIN C 2 H 5 NH 2 1 1 1 1 0 46 ETYL CLORUA C 2 H 5 CI (R160) 1 1 1 0 1 47 ETYLEN C 2 H 4 1 1 1 1 1 48 ETYLEN OXIT C 2 H 4 O 1 1 1 1 1 49 FLO F 2 1 1 2 0 1 50 FLOETAN C 2 H 5 F (R161) 1 1 1 1 1 51 FLOMETAN CH 3 F (R41) 1 1 1 1 1 52 TRIFLOMETAN CHF 3 (R23) 1 1 1 1 1 53 GECMAN GeH 4 9 9 9 1 1 54 HELI He 1 1 1 1 1 55 HEXAFLOETAN C 2 F 6 (R116) 1 1 1 1 1 56 HEXAFLOPROPEN C 3 F 6 (R1216) 1 1 1 1 1 57 HYDRO H 2 9 9 9 1 1 58 HYDRO BROMUA HBr 9 9 2 0 2 59 HYDRO CLORUA HCI 9 9 2 0 2 60 HYDRO XYANUA HCN 1 1 2 1 1 61 HYDRO FLORUA HF 9 9 2 0 2 62 HYDRO IODUA HI 9 9 2 0 2 63 HYDRO SUNFUA H 2 S 9 9 9 1 1 64 ISOBUTAN CH (CH 3 ) 3 1 1 1 1 1 65 ISOBUTYLEN CH 2 :C(CH 3 ) 2 1 1 1 1 1 66 KRYPTON Kr 1 1 1 1 1 67 METAN CH 4 1 1 1 1 1 68 PROPYN C 3 H 4 1 1 1 1 3 69 METYL BROMUA CH 3 Br (R40B1) 1 1 2 0 2 70 METYL MECAPTAN CH 3 SH 9 9 9 1 1 71 METYL SILAN CH 3 SiH 3 9 9 9 1 1 72 METYLAMIN CH 3 NH 2 1 1 1 1 0 73 NEON Ne 1 1 1 1 1 74 NITƠ OXIT NO 1 1 2 1 0 75 NITƠ N 2 1 1 1 1 1 76 NITƠ DIOXIT NO 2 1 1 2 1 0 77 NITƠ III OXIT N 2 O 1 1 1 1 1 78 NITƠ TRIFLORUA NF 3 1 1 1 1 1 79 OCTAFLO-2 BUTAN C 4 F 8 1 1 1 1 1 80 OCTAFLOXYCLOBUTEN C 4 F 8 (RC318) 1 1 1 1 1 81 OCTAFLOPROPAN C 3 F 8 (R218) 1 1 1 1 1 82 OXY O 2 1 1 1 1 1 83 PHOTGEN COCI 2 1 1 2 0 1 84 PHOTPHIN PH 3 9 9 9 1 1 85 PROPAN C 3 H 8 1 1 1 1 1 86 PROPADIEN C 3 H 4 1 1 1 1 1 87 PROPYLEN C 3 H 6 1 1 1 1 1 88 PROPYLEN OXIT C 3 H 6 O 1 1 1 1 1 89 SILAN SiH 4 9 9 1 1 1 90 SILICON TETACLORUA SiCl 4 1 1 2 1 1 91 SILICON TETRAFLORUA SiF 4 1 1 2 1 1 92 SUNFUA DIOXIT SO 2 1 1 1 1 1 93 SUNFUA HEXAFLORUA SF 6 1 1 1 1 1 94 SUNFUA TETRAFLORUA SF 4 1 1 2 1 1 95 TETRAFLOETYLEN C 2 F 4 (R1114) 1 1 1 1 1 96 TRICLOSILAN SiHCI 3 1 1 2 1 1 97 TRICLOTRIFLOETAN C 2 CI 3 F 3 (R113) 1 1 1 1 1 98 TRIFLOETAN (CH 3 ) 3 N 1 1 1 1 1 99 TRIMETYLAMIN (CH 3 ) 3 N 1 1 1 1 0 100 VONFRAM HEXAFLORUA WF 6 1 1 2 0 1 101 VINYL BROMUA C 2 H 3 Br (R1140B1) 1 1 2 0 3 102 VINYL CLORUA C 2 H 3 CI (R1140) 1 1 2 0 3 103 VINYL FLORUA C 2 H 3 F (R1141) 1 1 2 0 3 104 XENON Xe 1 1 1 1 1 A.4 . Các nhóm khí Trong các b ả ng từ A.2 đến A.12 , các khí được phân nh ó m theo t í nh tương thích của chúng với vật liệu làm chai và van như sau: Nhóm 1 : Các khí tương thích với tất cả các vật l iệu (mã 1111). Nhóm 2 : Các khí tương thích v ớ i tất cả các vật liệu nhưng yêu cầu các loại thép tương thích với nguy cơ giòn do hydro (mã 99911). Nhóm 3 : Các khí tương thích với tất c ả các vật liệu nhưng yêu cầu c á c hợp kim chứa hàm lượng đồng nhỏ hơn 70% (mã 11113). Nhóm 4: Các khí tương thích với tất cả các vật liệu nhưng yêu cầu thép không gỉ cao cấp (mã 11211). Nhóm 5: Các khí tương thích v ớ i tất cả các vật liệu, trừ đ ồ ng thau (mã 11110). Nhóm 6 : Các khí tương thích với tất cả các vật liệu tr ừ đồng thau và yêu cầu thép không gỉ cao cấp (mã 11210). Nhóm 7: Các khí tương thích với tất cả các vật liệu, trừ nhôm (mã 11101). Nhóm 8: Các khí tương thích với tất cả các vật liệu, trừ nhôm và yêu cầu thép không gỉ cao cấp (m ã 11201). Nhóm 9: Các khí tương thích với tất cả các vật liệu, trừ nhôm và yêu cầu thép không gỉ và đ ồ ng đỏ cao cấp hoặc hợp kim niken (mã 11202). Nhóm 10: Các khí tương thích với tất cả các vật liệu, trừ nhôm và yêu cầu thép không g ỉ cao cấp và hợp kim chứa hàm lượng đ ồ ng nhỏ hơn 70% (mã 11203). Nhóm 11: Các khí tương thích với tất cả các vật liệu, trừ nhôm và yêu cầu các thép tương thích với nguy cơ giòn do hy d ro, thép không gỉ cao cấp và đồng đỏ cao cấp hoặc h ợ p kim niken (mã 99202). Chú thích - Tất cả các vật liệu có nghĩa là các vật liệu được đề cập đến trong tiêu chuẩn này. Bảng A.2 - Nhóm 1 Đối với tất cả các vật liệu (Mã 11111) N o Tên khí N° Tên khí 3 Acgon 47 Etylen 7 Bromclodi f lometan 48 Etylen oxit 8 Bromtri f lometan 50 Floetan 9 Bromtri f lometylen 51 Flometan 10 Butadien -1,3 52 Tri fl ometan 11 Buta d ien -1,2 54 Heli 12 Butan 55 Hexaf l oetan 13 Buten -1 56 Hexa f lopropen 14 Buten - 2 (cis) 64 Isobutan 15 Buten - 2 (trans) 65 Isobutylen 16 cacbon dioxit 66 Krypton 17 cacbon monixit 67 Metan 18 cacbon tetra f lorua 73 Neon 19 cacbonyl sun f ua 75 Nitơ 21 Clo d i fo metan 77 Nitơ III oxit 23 Clopenta f loetan 78 Nitơtri f lorua 24 Clotetra f loetan 79 Octaflo - 2 - buten 25 Clotri f loetan 80 Octafloxyclobutan 26 Clotri f loetylen 81 Octa f lopropan 27 Clotri f lometan 82 Oxy 28 Xyclopropan 85 Propan 30 Dibromdi f lometan 86 Propadien 31 Dibromt e tra f loetan 87 Propylen 33 Diclodi f lometan 88 Propylen oxit 34 Dicloflometan 92 Sun f ua dioxit 36 Diclotetra f loetan 93 Sun f ua hexa f lorua 38 1,1 Di f lo-1-cloetan 95 Tetra f loetylen 39 1.1 Difloetan 97 Triclotri f loetan 42 Dimetyleto 98 1,1,1 Tri fl oetan 44 Etan 104 Xenon Bảng A.3 – Nhóm 2 Các khí tương thích với tất c ả các vật liệu, nhưng yêu cầu các loại thép thích hợp với sự giòn do hydro (Mã 99911) N° Tên khí 4 Acsin 29 Doteri 32 Diboran 43 Disilan 53 Gecman 57 Hy d ro 63 Hydro sun f ua 70 Metyl mecaptan 71 Metyl silan 84 Photphin 89 Silan Bảng A.4 - Nhóm 3 Các khí tương thích với tất cả các vật liệu, nhưng yêu c ầ u các hợp kim đ ồ ng ch ứ a hàm lượng đ ồ ng nhỏ hơn 70% (Mã 11113) N° Tên khí 1 Axetylen 40 1,1 Difloetylen 68 Propyn Bảng A.5 - Nhóm 4 Các khí tương thích với tất c ả các vật liệu, nhưng yêu cầu các loại thép không gỉ cao cấp (Mã 11211) N° T ê n kh í 35 Diclosilan 60 Hydro xyanua 90 Silicon tetraclorua 91 Silicon tetraflorua 94 Sunfua tetraflorua 96 Triclosilan B ả ng A.6 - Nhóm 5 Các khí tương thích với tất cả các vật liệu, trừ đồng thau (Mã 11110) N° Tên khí 2 Amoniac 37 Xyanogen 41 Dimetylamin 45 Etylamin 72 Metylamin 99 Trimetylamin B ả ng A. 7 – Nhóm 6 Các khí tương thích với tất c ả các vật liệu, trừ đồng thau v à yêu cầu các loại thép không gỉ cao cấp (Mã 11210) N° Tên khí 74 Nitro oxit 76 Nitơ dioxit Bảng A.8 - Nhóm 7 Các kh í tư ơ ng thích với tất cả các vật liệu, trừ nhôm (Mã 11101) N° Tên khí 22 Clometan 46 Etyl clorua Bảng A.9 - Nhóm 8 Các khí tương thích với tất cả các vật liệu, trừ nhôm và yêu cầu các loại thép không gỉ (Mã 11201) N° Tên khí 20 Clo 49 Flo 83 Photgen 100 Von f ram hexa fl orua B ả ng A.10 - Nhóm 9 Các khí tương thích với tất c ả các vật liệu, tr ừ nhôm và yêu cầu các loại thép k hông gỉ cao cấp và đ ồ ng đỏ (bro nz e) cao cấp hoặc hợp kim niken (Mã 11202) N° Tên kh í 5 Bo triclorua 6 Bo triflorua 69 Metyl bromua Bảng A.11 - Nhóm 10 Các kh í tương thích với tất cả các vật liệu, trừ nhôm và yêu c ầ u các loại thép không gỉ cao cấp và đồng thau có hàm lượng đ ồng nhỏ hơn 70% (M ã 11203) N° Tên khí 101 Vinyl bromua 102 Vinyl clorua 103 Vinyl florua Bảng A.12 - Nhóm 11 Các khí tương thích vớ i tất cả các vật liệu, trừ nhôm và yêu cầu các loại thép tương thích với sự giòn do hydro, các loại thép không gỉ cao cấp và đồng đỏ (bronze) cao cấp hoặc hợp kim niken (Mã 99202) N° Tên khí 58 Hy d ro bromua 59 Hydro clorua 61 Hydro f lorua 62 Hydro lodua Phụ lục B (tham khảo) Các tiêu chuẩn quốc tế và Châu Âu có các nội dung tương đương không được giới thiệu trong tiêu chuẩn này Tại th ờ i điểm công bố tiêu chuẩn này, ấn bản của tài liệu sau đây đã có giá trị hiệu lực. Tất cả các tiêu chuẩn đang được soát xét lại và các phần thoả thuận dựa trên tiêu chuẩn này được khuyến khích nghiên cứu áp dụng cho lần xuất bản gần đây nhất của tài liệu được nêu dưới đây. EN 485-2 ISO 6361 -2 Các lá, băng và tấm nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực. Phần 2: Tính chất cơ học. EN 849 : 1996 ISO 10297 : 1999 Các van chai chứa khí - Đặc tính kỹ thuật và thử kiểu. Các công bố khác của Châu Âu không tương đương với công bố của quốc tế.